## PENGARUH SALIVA BUATAN DAN BELIMBING WULUH

## ( Averrhoa bilimbi L.) TERHADAP KEKERASAN RESIN KOMPOSIT NANO HYBRID
Elvira N. Langen 1) , Jimmy F. Rumampuk 1) , Michael A. Leman 1)
1) Program studi pendidikan dokter gigi Fakultas kedokteran UNSRAT Manado, 95115

## ABSTRACT
Bilimbi (Averrhoa bilimbi. L) had an acid agent which can affect the surface hardness of resin composite.  The  change  of surface  hardness  of  resins is caused  by  infiltration  of  water  contains  acid agent. This process affected to bonding of matrix and filler of composite, this is due to the degradation process of resin composite. However, there is artificial saliva that can neutralize this condition. The purpose of this study was to determine the effect of immersed bilimbi and artificial saliva on surface hardness of composite. This experimental study designed in post test only control group. The samples of  resin  composite  had  5  mm  diameters  and  2  mm  in  thickness  (n=  24).  Sampels  divided  into  four groups; three groups as interverence and the other one as a control group, samples were alternately immersed in 60, 90 and 120 minutes. Post immersion samples measured by Micro Vickers Hardness Tester.  Statistical  analysis  was  performed  by  one-way  ANOVA  and  post-hoc  LSD  test  ( 𝛼 =0.05) showed  a  significant  difference  of  surface  hardness  on  resin  composite  (p<0,05).  It  was  concluded that artificial saliva increases the surface hardness of resin immersed in bilimbi.
Keywords : resin composite, artificial saliva, bilimbi, surface hardness

## ABSTRAK
Belimbing  wuluh  ( Averrhoa  bilimbi. L)  memiliki  kandungan  asam  tinggi  yang  dapat mempengaruhi kekerasan dari permukaan resin komposit nano hybrid . Perubahan ini disebabkan oleh proses penyerapan air yang mengandung asam sehingga mempengaruhi ikatan matriks dan filler yang menyebabkan  terjadinya  degradasi.  Akan  tetapi,  saliva  buatan  dapat  menetralkan  kondisi  ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perendaman saliva buatan dan belimbing wuluh terhadap  perubahan  kekerasan  resin  komposit nano  hybrid. Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah eksperimental laboratorik dengan desain post test only control group . Jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 24 sampel dengan diameter 5 mm dan tebal 2 mm, sampel dibagi menjadi empat kelompok dengan tiga durasi waktu perendaman yang berbeda yaitu 60, 90, dan 120 menit. Setelah perendaman, sampel  diukur  nilai  kekerasannya  menggunakan Micro  Vickers  Hardness  Tester ,  kemudian  diuji secara  statistik  dengan  menggunakan  uji one-way  ANOVA dan post-hoc uji  LSD  ( 𝛼 =0,05).  Hasil menunjukkan  adanya  pengaruh  signifikan  dari  perendaman  saliva  buatan  dan  belimbing  wuluh terhadap perubahan kekerasan resin komposit (p<0.05).
Kata kunci : resin komposit, saliva buatan, belimbing wuluh, kekerasan permukaan

## PENDAHULUAN
Untuk  mengembalikan  fungsi oral , estetis, kesehatan, kenyamanan pasien, serta mencegah atau menahan proses berkembangnya  penyakit  dan  merestorasi bagian  gigi  yang  sudah  hilang,  dibutuhkan satu  bahan  restorasi (Baum,  1997).  Salah satu  bahan  restorasi  yang  sudah  umum digunakan  di  bidang  kedokteran  gigi  yaitu resin komposit. Bahan restorasi ini memiliki hasil  yang  baik  secara  estetis  dan  sifat mekanis yang adekuat.
Kekerasan resin komposit yang menggunakan light  curing dipengaruhi  oleh berbagai  faktor,  di antaranya  seperti penyerapan air dan kelarutan. Kekerasan ini juga dapat dipengaruhi oleh proses polimerisasi,  termasuk  jarak  penyinaran, tebal  bahan,  lama  penyinaran  dan  makanan atau  minuman  yang  dikonsumsi  oleh  pasien (Ceballos,  2009  ;  Alpoz,  2008  ;  Aguiar, 2009).
Penyerapan  air  pada  resin  komposit dapat berasal dari makanan maupun minuman  yang  dikonsumsi  oleh  pasien sehari-hari  yang  secara  langsung  berkontak pada  permukaan  gigi.  Penelitian  Yanikoglu tahun  2009  menemukan  adanya  perubahan kekerasan  permukaan  pada  resin  komposit yang  direndam  pada  beberapa  larutan  yang bersifat asam (Yaniklogu, 2009).
Saat  interaksi  antara  resin  komposit dengan  makanan  dan  minuman  terjadi  pada rongga  mulut,  saliva  ikut  berperan.  Saliva memiliki  kemampuan buffer yang  dapat menetralisir  keasaman  dan  juga  fungsi pembilasan  untuk  mengurangi  lamanya kontak  antara  bahan  restorasi  dengan makanan  dan  minuman  yang  dikonsumsi. Penelitian  yang  pernah  dilakukan  oleh Faradina  Putriyanti  pada  tahun  2011 menunjukkan perendaman micro fine hybrid resin  composite pada  artifisial  saliva
berpengaruh  terhadap diametral  tensile strength resin  komposit  yang  direndam dalam minuman isotonic (Faradina, 2011).
Masyarakat  Indonesia  sering  memiliki kebiasaan untuk mengonsumsi minuman dan makanan  asam  misalnya  minuman  isotonik, soda    dan  buah-buahan.  Belimbing  wuluh ( Averrhoa  bilimbi L.)  merupakan  salah  satu tanaman  buah  yang  terdapat  di  Indonesia khususnya di pulau Jawa dan Sumatera pada suku  Aceh  dan  Melayu.  Buah  ini  sering disebut  dengan  belimbing  sayur  atau belimbing  botol  karena  pada  umumnya diolah  menjadi  bahan  penyedap  masakan dan manisan. Dengan kadar pH sebesar 1-2, nilai ini berada di bawah batas pH kritis.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perendaman belimbing wuluh dan saliva buatan terhadap perubahan  kekerasan  pada  resin  komposit serta  mengetahui  besaran  nilai  kekerasan pada  resin  komposit  yang  direndam  dalam saliva buatan dan belimbing wuluh berdasarkan  beberapa  kelompok  perlakuan beserta satuan waktunya.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian eksperimental  laboratorium  dengan  desain penelitian Post-test  only  control  group design .  Penelitian  ini  dilaksanakan  di Laboratorium  Farmasi  Fakultas  M-IPA  dan Laboratorium  Metalurgi  Fakultas  Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado.
Penelitian  ini  menggunakan  bahan Resin  Komposit  Nano  Hybrid  3M  Z250XT berbentuk  silinder  dengan  ukuran    diameter 5  mm  dan  tebal  2  mm  sebanyak  24  buah. Larutan  rendaman  belimbing  wuluh    dibuat dengan  cara  menghancurkan  200  g  buah belimbing  wuluh  hingga  halus  tanpa campuran  air,  kemudian  disaring  dan dimasukkan  ke  dalam  wadah  perendaman.
Komposisi  saliva  buatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  berdasarkan  metode Afnor yaitu: Na 2 HPO 4 0,26 gr/l, KSCN 0,33 gr/l,  NaCl  6,0  gr/l,  KH 2 PO 4 0,20  gr/l,  KCl 1,20  gr/l  dan  NaHCO3  1,50  gr/l,  kemudian pH  saliva  buatan  diseimbangkan  dan dikontrol menggunakan HCl hingga mencapai pH yang ditentukan yaitu 6,8.
Selanjutnya  sampel  ini  dibagi  dalam empat  kelompok  berdasarkan  perlakuan perendamannya,  yaitu  di  dalam  larutan saliva  buatan  dan  belimbing  wuluh  dengan perbandingan  1:1  (Intervensi  I),  di  dalam larutan  belimbing  wuluh  (Intervensi  II),  di dalam  saliva  buatan  (Intervensi  III)  dan yang  terakhir  di  dalam  air  mineral (Kelompok Kontrol) dengan tiga pembagian  waktu  perendaman  yaitu  60 menit,  90  menit  dan  120  menit.  Setelah direndam  spesimen  dikeringkan  dengan tissue ,  lalu  dilakukan  uji  kekerasan  bahan menggunakan Micro  Vickers  Hardness Tester  Ibertest. Data  hasil  penelitian ditabulasi,  kemudian  dilakukan  analisis statistik  menggunakan Statistical  Product and  Service  Solution  ( SPSS)  yaitu  dengan uji One-Way  ANOVA dilanjutkan  dengan uji post-hoc LDS (p<0.05).

## HASIL PENELITIAN
Sebelum  dilakukan  pengujian  statistik One  Way  Anova dan  uji  beda  lanjut Post Hoc LSD , seluruh  data hasil penelitian  diuji dengan  tes  normalitas Shapiro  Wilk ,  dan didapatkan nilai p>0,05 yang berarti seluruh sampel terdistribusi normal.
Nilai hasil analisis pengukuran kekerasan  resin  komposit nano  hybrid pada kelompok  satuan  waktu  60  menit  berserta kelompok  intervensinya  dapat  dilihat  pada Tabel 1.
Tabel  1.  Hasil  analisis One  Way  Anova kelompok satuan waktu 60 menit
Nilai pengukuran kekerasan resin komposit nano hybrid Kelompok n Mean ± s.b. p-value 60 menit Intervensi I 2  88.25 ± 1.34 0.000 * Intervensi II 2  74.80 ± 1.69 Intervensi III 2  88.55 ± 0.77 Kontrol 2  101.95 ± 2.33
*One  Way  Anova  p<0.05;  signifikan.  Uji  post- hoc  LSD  Intervensi  I  vs  Intervensi  II  p=0.001; Intervensi I vs Intervensi III p=0.175; Intervensi I vs Kontrol  p=0.001; Intervensi II vs Intervensi III  p=0.003;  Intervensi  II  vs  Kontrol  p=0.000; Intervensi III vs Kontrol p=0.001
Berdasarkan Tabel 1, terdapat perbedaan  nilai  kekerasan  yang  bermakna pada  kelompok  satuan  waktu  60  menit dengan  nilai  ( p<0.05). Kemudian , hasil pengukuran  diuji  kembali  dengan  uji  beda lanjut post-hoc  LSD dan  terdapat  perbedaan yang  bermakna  ( p<0.05) antara  semua kelompok perlakuan kecuali pada kelompok perbandingan  Intervensi  I  dan  Intervensi  III p=0.175.  Nilai  hasil  analisis  pengukuran kekerasan  resin  komposit  pada  kelompok satuan  waktu  90  menit  berserta  kelompok intervensinya dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel  2.  Hasil  analisis One  Way Anova kelompok satuan waktu 90 menit
Nilai pengukuran kekerasan resin komposit nano hybrid
Kelompok n Mean ± s.b. p-value 90 menit
Intervensi I 2  99.40 ± 1.27 0.000 * Intervensi II 2  69.50 ± 1.27 Intervensi III 2  91.40 ± 0.84 Kontrol 2  97.60 ± 1.13
*One  Way  Anova  p<0.05;  signifikan.  Uji  post- hoc  LSD  Intervensi  I  vs  Intervensi  II  p=0.000; Intervensi I vs Intervensi III p=0.002; Intervensi I vs Kontrol  p=0.191; Intervensi II vs Intervensi III  p=0.000;  Intervensi  II  vs  Kontrol  p=0.000; Intervensi III vs Kontrol p=0.006.
Berdasarkan Tabel 2, terdapat perbedaan  nilai  kekerasan  yang  bermakna pada  kelompok  satuan  waktu  90  menit dengan  nilai  ( p<0.05). Kemudian , hasil pengukuran  diuji  kembali  dengan  uji  beda lanjut post-hoc  LSD dan  terdapat  perbedaan yang  bermakna  ( p<0.05) diantara  semua kelompok kecuali pada kelompok perbandingan  Intervensi  I  dan  Kontrol p=0.191.  Nilai  hasil  analisis  pengukuran kekerasan  resin  komposit  pada  kelompok satuan  waktu  120  menit  berserta  kelompok intervensinya dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel  3.  Hasil  analisis One  Way  Anova kelompok satuan waktu 120 menit
Nilai pengukuran kekerasan resin
komposit nano hybrid Kelompok n Mean ± s.b. p-value 120 menit Intervensi I 2  110.05 ± 1.90 0.003* Intervensi II 2  66.90 ± 0.56 Intervensi III 2  98.50 ± 8.62 Kontrol 2  94.55 ± 2.33
*One  Way  Anova  p<0.05;  signifikan.  Uji post-hoc  LSD  Intervensi  I  vs  Intervensi  II p=0.001; Intervensi I vs Intervensi III p=0.062; Intervensi I vs Kontrol  p=0.026; Intervensi II vs Intervensi  III  p=0.002;  Intervensi  II  vs  Kontrol p=0.004; Intervensi III vs Kontrol p=0.430.
Berdasarkan Tabel 3 terdapat perbedaan  nilai  kekerasan  yang  bermakna pada  kelompok  satuan  waktu  120  menit dengan  nilai  ( p<0.05). Kemudian , hasil pengukuran  diuji  kembali  dengan  uji  beda lanjut post-hoc  LSD dan  terdapat  perbedaan yang  bermakna  ( p<0.05) diantara  semua
kelompok kecuali pada perbandingan kelompok  Intervensi  III  dan  Kontrol p=0.430 serta  Intervensi  I dan  Intervensi  III p=0.062.

## PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  pada  ketiga  tabel  di atas  menunjukan  bahwa  terdapat  perubahan kekerasan  yang  bermakna  pada  resin komposit yang telah direndam pada campuran  belimbing  wuluh  dan  saliva dengan  perbandingan  1:1,  belimbing  wuluh, saliva  buatan  dan  air  mineral  selama  60 menit,  90  menit  dan  120  menit.  Rerata  nilai penurunan kekerasan yang paling besar yaitu pada  resin  komposit nano  hybrid yang direndam pada belimbing wuluh selama 120 menit.  Hal  ini  terjadi  karena  semakin  lama resin  komposit  direndam  pada  cairan  yang bersifat  asam  maka  akan  semakin  besar penurunan kekerasan yang terjadi.
Penyerapan  air  oleh  resin  komposit dapat  terjadi  karena  matriks  resin  yang bersifat  hidrofilik  sehingga  matriks  mampu menyerap  air  ( water  sorption ),  kemudian terjadi  peristiwa  hidrolisis,  yang  dapat merusak ikatan antara silane dan filler , serta merusak  ikatan filler dan  matriks,  bahkan hidrolisis juga dapat mengakibatkan degradasi  antar filler sehingga  air  dapat masuk  ke  ikatan  diantara  keduanya  dan melemahkan  sifat  dari  resin  komposit (Ferracane, 2006 ; Valinoti, 2008).
Proses degradasi ini merupakan proses yang  natural  dan  akan  selalu  terjadi  ketika material  restorasi  di  dalam  rongga  mulut berinteraksi dengan lingkungan cair (air dan saliva).  Secara  kimiawi  dengan  adanya enzim  dalam  saliva  juga  akan  berperan terhadap proses degradasi tersebut. (Anonim, 2014). Proses degradasi secara kimiawi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan rongga mulut, seperti minuman, makanan,
mikroorganisme,  dan  saliva.  Komponen- komponen tersebut  dapat mengubah kondisi difusi molekul dengan menyebabkan penggelembungan  matriks  resin  sehingga dapat mengubah kecepatan degradasi (Rhismaidar, 2001).
Penurunan  kekerasan  resin  komposit akibat  perendaman  pada  belimbing  wuluh dapat  terjadi  karena  tingkat  keasaman  (pH) yang  dimiliki  yaitu  1,43.  Rendahnya  pH pada  belimbing  wuluh  dapat  memengaruhi permukaan  resin  komposit  yang  terpapar akibat  ion  H + dari  larutan  belimbing  wuluh bereaksi  dengan  gugus  metakrilat  pada ujung  matriks  resin  komposit.  Gugus metakrilat  yang  berikatan  dengan  ion  H + akan  terputus  dari  polimer,  sehingga terbentuk  monomer  sisa  (Faradina,  2011  ; Mailindah, 2009). Ion H + mempengaruhi ion lain  untuk  terdorong  keluar  dan  bebas  pada matriks  resin  komposit.  Hilangnya  ion  pada matriks  ini  mengakibatkan  putusnya  ikatan kimia  menjadi  tidak  stabil  sehingga  matriks juga  larut  dan  terurai  (Yaniklogu,  2009  ; Aguiar, 2009).
Proses
penurunan kekerasan permukaan komposit akibat tingkat keasaman dinyatakan pada penelitian Poggio et  al .  pada  tahun  2012  yang  menunjukan bahwa  keterpaparan  terhadap  asam  dalam berbagai derajat keadaan asam yang berbeda sangat  berpengaruh  terhadap  penurunan komposisi,  kekerasan  dan  kekasaran  dari resin  komposit  (Poggio,  2012). Berdasarkan penelitian  oleh  Nuran  Y  pada  tahun  2009, ditemukan  bahwa  resin  komposit  lebih mengalami  kerusakan  mikromorfologis  saat berada dalam suasana asam, jika dibandingkan dengan perendaman di akuabides  ataupun  saliva  buatan  (Nuran, 2009).  Hal  ini  berkaitan  dengan  nilai  H + yang  lebih  tinggi  pada  minuman  asam, sehingga mudah bereaksi dengan permukaan
resin  komposit.  Sementara  saliva  buatan memiliki  pH  sekitar  6,8-7,0  sehingga keadaannya lebih netral.
Pada  penelitian  ini  diperoleh  hasil yang  menunjukkan  bahwa  nilai  pengukuran pada  kelompok  resin  komposit nano  hybrid yang direndam dengan belimbing wuluh dan saliva buatan mengalami kenaikan nilai daya tahan  kekerasannya.  Hal  ini  berhubungan dengan  penelitian  oleh  Wongkhantee et  al pada  tahun  2005  yang  menunjukkan  bahwa sejumlah  restorasi  sewarna  gigi  mengalami kenaikan  nilai  kekerasan  permukaan  setelah perendaman  di  dalam  saliva  (Wongkhantee, 2005).  Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh Fitriyana D pada tahun 2014 juga menyatakan  bahwa  saliva  buatan  memiliki pengaruh dalam kenaikan daya tekan semen ionomer  kaca  tipe  II  yang  direndam  dalam minuman isotonic (Fitriyana, 2014).
Pada  penelitian  ini  resin  komposit direndam  di  dalam  campuran  belimbing wuluh  dengan  pH  1,43  dan  saliva  buatan dengan  pH  6,8,  tetapi  larutan  belimbing wuluh  lebih  mudah  untuk  dinetralisir, sehingga peran saliva menjadi lebih dominan (Wongkhantee, 2005).
Penelitian  Feejerkov  &  Kidd  pada tahun  2003  menyatakan  bahwa  ketika  pH didalam  rongga  mulut  asam  maka  enzim bicarbonate  anhydrase dalam  saliva  akan mengkatalis  reaksi  antara  ion  H + bebas  dari ion  bikarbonat  dan  reaksi  itu  akan menghasilkan  akuades  serta  karbondioksida yang  akan  dilepas  ke  rongga  mulut, sehingga  pH  saliva  secara  perlahan-lahan kembali  ke  pH  normalnya  dalam  waktu kurang lebih 30-60 menit (Feejerkov, 2003). Oleh  karena  90%  komposisi  dari  saliva buatan  terdiri  dari  air,  maka  mekanisme  ini sangat  mungkin  terjadi  pada  perendaman yang dilakukan dalam saliva buatan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka dapat  disimpulkan bahwa  terdapat  pengaruh dan perbedaan nilai kekerasan yang bermakna dari perendaman belimbing wuluh dan  saliva  buatan  terhadap  kekerasan  resin komposit nano  hybrid berdasarkan  tiga kelompok waktu perendaman yaitu 60 menit, 90 menit dan 120 menit.

## SARAN
1.  Diharapkan  dapat  dilakukan  penelitian lebih  lanjut  untuk  mengetahui  pengaruh pH  pada  makanan  dan  minuman  yang dikonsumsi terhadap penurunan kekerasan bahan resin komposit.
2.  Diharapkan  dapat  dilakukan  penelitian lanjutan  pada  bahan  restorasi  dengan menggunakan saliva buatan untuk mengkondisikan keadaan secara
fisiologis  di  dalam  rongga  mulut,  serta hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan sebagai  data  awal  untuk  penelitian  lebih lanjut tentang faktor-faktor yang berpengaruh  terhadap  kekerasan  resin komposit.

## DAFTAR PUSTAKA
Aguiar  FHB,  Andrade  KRM,  Lima  DAL,
Ambrosano  GMB,  Lovadino  JR.2009. Influence  of  light  curing  and  sampel thickness  on  microhardness  of  a composite  resin .  Clinical,  Cosmetic Investigation Dentistry ;1:21-5.
Alpoz AR, Ertugrul F, Cogulu D, Topaloglu
A,  Tanoglu  M,  Kaya  E.  2008.  Effect of  light  curing  method  and  exposure time on mechanical properties of resin based  dental  material .  European  J
Dent ; 2:37-42.
Anonim. 2014.Unit Teknologi Informasi dan Humas.  Restorasi  Dental:  functions and  aesthetic  concept  in  harmony. FKG  UGM.  [Serial  Online].  2014. Available from:
http://restorasidental.wg.ugm.ac.id/ind ex.php/tutorial/26-bio-degradasi-resin-
komposit.
Baum,  Phillips  &  Lund,  1997. Buku  Ajar Ilmu  Konservasi  Gigi. Terjemahan oleh  Lilian  Yuwono.  Jakarta:  EGC. hal. 1.
Ceballos  L,  Fuentes  MV,  Tafalla  H, Martinez A, Flores J, Rodriguez.2009. Curing Effectiveness of resin composites at different exposure times using  LED  and  halogen  units. Med Oral Patol Oral Cir Bucal ;14(1):51-6.
Fejerskov  O,  Kidd  E.  2003. Dental  caries: the disease and its clinical management. Oxford: Blackwell Munksgand;. p.196-395 .
Ferracane  JL.  2006.  Hygroscopic  and hydrolytic  effects  in  dental  polymer networks. Dental  Materials .;22:211- 22.
Fitriyana  DC,  Pangemanan  DHC,  Juliatri.
2014.  Uji  Pengaruh  Saliva  Buatan Terhadap  Kekuatan  Tekan  Semen Ionomer  Kaca  Tipe  II  yang  Direndam Dalam  Minuman  Isotonik. Jurnal  e- GiGi . Vol 2: No 2.
Mailindah D. 2009. Pengaruh lama perendaman  di  dalam  jus  jeruk kemasan  terhadap  diametral  tensile strength  resin  komposit .  Jakarta: Universitas Indonesia.
Nuran Y. 2009. Effects of different solutions on  the  surface  hardness  of  composite resin  materials. Dental  Materials Journal ;28(3):344-51.
Poggio C, Dagna A, Chiesa M, Colombo M,
Scibante  A.  2012.  Surface  roughness of flowable resin composite eroded by acidic and alcoholic drinks. Journal of conservative dentistry ;15(2): 137-39.
Putriyanti  F,  Herda  E,  Soufyan  A.  2012. Pengaruh  Saliva  Buatan  Terhadap
Diametral Tensile Strength Micro Fine Hybrid Resin Composite Yang
Direndam  Dalam  Minuman  Isotonik. Jurnal PDGI ; 61(1): 43-7.
Rhismaidar. 2011. Degradasi Bahan
Restorasi  Resin  Komposit .  [Skripsi]. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Valinoti  AC,  Neves  BG,  Silva  EM,  Maia LC.  2008.  Surface  degradation  of composite  resins  by  acidic  medicines and pH cycling. J App Oral
Sci ;16(4):257-65.
Wongkhantee  VP,  Maneenut  C,  Tantbirojn
D.  2005.  Effect  of  acidic  food  and drinks  on  surface  hardness  of  enamel, dentine,  and  tooth-coloured  filling materials. Journal of Dentistry ;xx:1-7.
Yanikoglu N, Duymus ZY, Yilmaz B. 2009.
Effect  of  different  solution  on  the surface  hardness  of  resin  materials.
Dental Mater J .; 28(3): 344-51.